본 실시 예 에 사용 된 DMC 촉매 를 문헌 [ European Polymer Journal , 2017 , 88 , 280 - 291 ] ( 촉매 E ) 에 보 고 된 방법 에 따라 제조 하 였 다 . K 3 [ Co ( CN ) 6 ] 2 ( 0 . 77 g ) 를 80 ml 의 mili - Q 물 중 에 용해 시키 고 , ZnCl 2 ( 1 . 77 g ) 를 210 ml 의 miliQ 물 및 50 ml 의 tBuOH 중 에 용해 시켰 다 . 두 용액 모두 를 혼합 하 고 , 50 ℃ 에서 15 분 동안 격렬 하 게 교반 하 였 다 . 13 분 후 , PEG 1000 을 혼합 된 용액 에 첨가 하 고 , 백색 현탁액 을 5000 rpm 에서 6 분 동안 원심 분리 하 였 다 . 단리 된 슬러리 를 100 ml 의 t - BuOH : H 2 O ( 50 : 50 ) 용액 중 에서 20 분 동안 강 하 게 교반 하 면서 재현 탁 시키 고 , 이 를 이전 과 같이 원심 분리 하 였 다 . 고체 를 100 ml 의 100 % t - BuOH 중 에 재현 탁 시키 고 , 30 분 동안 교반 하 고 , 여과 하 고 ( omnipore PTFE 막 필터 , 0 . 1 마이크로미터 , Merck Milipore ) , 30 시간 동안 50 ℃ 에서 진공 하 에 건조 시켰 다 .